Judul: Modulus Geser Laminated Veneer Lumber (LVL)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai modulus geser LVL mengetahui nilai MOEebenarnya (true MOE) dari LVL, membandingkan nilai MOE sebenarnya antara posisi tegak (edge wise) dengan posisi baring (flat wise), dan membandingkan nilai MOEpanter dengan nilai MOEsebenarnya. Penelitian ini berdasarkan standar ASTM D-198. Metode penelitian meliputi: LVL dipotong dengan ukuran 8cm x 12cm x 160cm dan 2cm x 2cm x 30cm. Pengujian keteguhan lentur statis yaitu dengan menggunakan MPK Panter, UTM merk Shimadzu dan UTM merk Instron dengan posisi pengujian satu titik pengujian di tengah bentang (one point loading) posisi tegak (edge wise) dan posisi baring (flat wise) dengan empat bentang pengujian yang berbeda dan pengujian dengan tiga titik yang memiliki jarak bentang yang sama (third point loading) posisi tegak dan posisi baring dengan panjang bentang 150 cm. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan program Microsoft Excel dan program Minitab 13.3 Release. Nilai modulus geser posisi baring lebih besar dibandingkan posisi tegak. Berdasarkan uji statistik (uji t) nilai modulus geser posisi tegak tidak berbeda nyata dengan posisi baring. Nilai modulus geser posisi tegak 40-100 MPa sedangkan posisi baring 40-80 MPa. Nilai MOEsebenarnya posisi tegak lebih besar dibandingkan nilai MOEsebenarnya posisi baring. Berdasarkan uji statistik (uji t) nilai MOEsebenarnya tidak berbeda nyata dengan niali MOEsebenarnya posisi baring. Nilai MOEsebenarnya posisi tegak 6000-16000 MPa dan posisi baring 7000-12000 MPa. Begitu pula halnya dengan nilai MOEinstron menunjukkan hal yang sama yaitu pada posisi baring nilai MOEnya lebih besar dibandingkan dengan posisi tegak dan uji statistik (uji t) menunjukkan nilai MOE posisi tegak tidak berbeda nyata dengan posisi baring. Nilai MOEinsatron posisi tegak 10000-16000 MPa dan posisi baring 10000-18000 MPa. Hal yang sama juga terjadi pada MOBpanier yaitu nilai MOE pada posisi baring lebih besar dibandingkan posisi tegak. Tetapi uji statistiknya (uji t) menunjukkan nilai MOE posisi tegak berbeda nyata dengan posisi baring. Nilai MOR LVL posisi tegak lebih besar dibandingkan posisi baring. Nilai MOR posisi tegak 30-50 MPa dan posisi baring 35-50 MPa. Berdasarkan uji statistic (uji t) nilai MOR posisi tegak tidak berbeda nyata dengan posisi baring. Ini berarti dalam penggunaanya LVL dapat digunakan baik pada posisi tegak maupun baring. Hubungan antara nilai MOEsebenarnya dengan nilai MOEpanter menunjukkan kurang erat sedangkan nilai MOE dengan MOR menunjukkan keeratan hubungan diantar keduanya.
Keyword: 

Judul: Pengaruh Jumlah Lapisan dan Bentuk Sambungan Terhadap Sifat-Sifat Laminated Veneer Lumber (LVL) Kayu Sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen)
Abstrak: Laminated Veneer Lumher (LVL) adalah salah satu jenis produk panil-panil kayu yang terbuat dad lcmbaran-lembaran venir yang direkat dengan arah serat venir dibuat sejajar satu dengan yang lainnya menurut arah memanjang panil (Bakar, 1996). LVL dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan (konstruksi) atau untuk pembuatan furniture, molding dan lain-lain. Untuk memperoleh L VL dengan ukuran atatl penampang yang diinginkan, dapat dibuat sambungall antal' venir. Lembaran-Icmbal'an venir dapat disambung menurut arah lebar atau panjang. Menurut Feifer (1984) bentuk sambungan dalam pembuatan LVL, dapat bempa: endjoinl, bUll joinl, edge joint, rabbe/joint, dadojoinl. lllpjoinl, milerjoinl, mortise and lenonjoin/ selia dovefailjoinl. . ''Sambungan yang tel'dapat pada bahan-bahan konstruksi merupakan sllatu titik lemah terhadap daya tahan memikul beban sehingga harus dirancang sebaik-baiknya untuk memperkecii kelemahan terse but (Sinaga, 1994; Ttdal' dan ldris, 1981 dalam Yanti, 1998). Hasil penelitian Hidayat (1996) menunjukkan bahw3 bentuk sambungan (lmlf joint, plain semI joint, serrated joint serta longue and groove joint) tidak berpengaruh terhadap sifat tisis mekanis papan sambung keeuali sifat modulus elastisitas (MOE). Sambungan bUll joinl dengan kombinasi perekat PVAe dan PF menghasilkan modulus elastisitas (MOE) papan sambung yang lebih tinggi dibanding bentuk sambungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mempeiajari pengaruh jumiah iapisan dan bentuk sambungan venir iapisan tengah terhadap sifat-sifat fisis mekanis L VL yang terbllat dad kaYlI sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen). Sistem sambungan venir iapisan tengah masing-masing LVL ada tiga macam yaitll: bUll joint, plain scmfioint dan tongue wul groove joint. Lembaran-Iembaran venir tersambung dirakit menjadi lapisan pemhentllk LVL, dengan eara meletakkannya berselangseling terhadap lembaran venir utuh. LVL yang dibuat terdiri dari tiga mneam ukuran ketebalan yaitu 2,70 em (9 lapis); 3,30 em (11 lapis) dan 3.90 em (13 lapis), sedangkan ukuran panjang masing-masing adalah 100 em dan Iebar 20 em. Perekat yang digunakan sebagai pengikat lembar::m venir bel'upa Urea Fonnaldehida cair sebanyak 161,35 grim', (ekanan kempa 10 kg/em' sclama 24 jam. Pani! yang tcrbentuk selanjutnyn dikondisikan selama 7 had pada sulm kamaI'. Untuk mcngetahui pengarllh jllmlah iapisan dan bentuk sambungan venir tengah terhadap sifat L VL data penelitien dianalisis menggunakan nmeangan faktorial 3 x 4 dalam pola aeak lcngkap. Apabila hasil analisis yang membcl'ikan pengaruh nyata dilanjlltkan dengan uji Wilayah Berganda Duncan. Sifat-sifat LVL yang diuji terdiri dari sifat I1sis (kerapatan, kadar air dan delaminasi) dan mekanis (MOR, MOE dan keteguhan geser horizontal). Pengujian sifat fisis LVL mengaeu pada standar JAS 1639-1986, sedangkan silat mekanis pada standar JAS 1494-1991. I-Iasil pengujian sifat fisis LVL 111enunjukknn bnhwajutnlah iapisnn berpengaruh sangat nyata terhadap sifat fisis, scdangkan bentuk sambungan dan interaksi antara jumlah iapisan dan bentuk sambungan tidak bell)Cngaruh terhadap sifat tcrsebut. Nilai kerapatan LVL tC'l'tinggi (0,50 g/em3) terdapat pada balok (billel) LVL yang konstruksinya terdiri dari 9 dan II lapis pacta setiap sistem sambungan (bull joint, plain sCaJ:/joint serla tongue (fnd groove joint). Nilai kadar air LVL terendah (13,43%) terdapat pada balok (billel) LVL yang konstrllksinya terdifi dari 9 lapis dengan sistem sambungan bUll jOinl. Nilai delaminasi LVL terendah (0%) terdapat pada balok (billei) LVL yang konstruksinya terdiri dal'i 9 dan 11 lapis pada setiap sistem sambungan. Hasil pengttiian sifat mekanis LVL menunjukkan bahwa jumlah iapisan dan bentllk sambungan berpengaruh
Keyword: 

Judul: Perencanan Lanskap Sunda Kalapa, Jakarta Utara Sebagai Kawasan W isata Sejarah
Abstrak: Perkembangan kota Jakarta dari waktu ke waktu sangatlah cepat, sehingga menyebabkan kota-kota tua banyak yang tergusur untuk dijadikan daerah baru yang lebih modern. Apabila hal tersebut tidak ditanggulangi secara dini maka keberadaan Kota Lama Jakarta akan hilang. Hal inilah yang melatar belakang untuk dilakukan tindakan perlindungan dan revitalisasi kawasan bersejarah Sunda Kalapa.
Keyword: